Pf aff : Untersuchungen über die absolute Härte des Kalkspathes etc. 381 
1) Poldiagonale 
abwärts 
Härte 
. 27,5 
2) 
aufwärts . 
. 0,05 
3) Querdiagonale 
. 3,2 
4) Parallel der Kante . 
abwärts . 
. 34,3 
5) , 
* 
aufwärts . 
. 1,3 
6) Mitte zwischen 
1 und 
4 
abwärts 
. 15,3 
7 ) , 
W f) 
? ) 
aufwärts . 
0,8 
8) Mitte zwischen 
3 und 
4 
abwärts 
. 21,11 
9 ) , 
n n 
aufwärts . 
. 2,3 
Auffallender Weise erhielt ich wiederholt und constant 
an dem einen isländischen Kalkspath eine Differenz der Härte 
je nachdem ich in der Querdiagonale von rechts nach links, 
oder von links nach rechts den Krystall ritzte, obwohl die- 
selbe nach den Symmetrieverhältnissen eines Rhomboeders 
nicht erklärbar wäre. Ob das etwa in feinen eingewach- 
senen Zwillingslamellen seinen Grund gehabt haben mag, 
wage ich nicht zu entscheiden, doch wollte ich es nicht mit 
Stillschweigen übergehen. Es werden wohl erst ausgedehntere 
Untersuchungsreihen gesammelt werden müssen, ehe man da- 
rüber etwas aussagen kann, wie weit auch in der Härte 
Störungen und individuelle Schwankungen sich bemerklich 
machen. 
II. Gerade Endfläche. Wie ich schon in meiner 
früheren Mittheilung erwähnte, hobelt sich dieselbe schlecht, 
namentlich in der Richtung von der Spitze des Dreieckes 
gegen die Grundlinie Immer springen hier die Rhomboeder- 
eckchen, über deren Spitzen man ja hinfahren muss, aus, 
und es wird so das Resultat etwas unsicher und zwar nach 
der Seite hin, dass die Härte wohl etwas zu gering gefunden 
wird. Gut hobelt sich die Endfläche bei geringer Belastung 
in der Richtung von der Kante aus senkrecht nach der Spitze 
des gegenüberliegenden Winkels und parallel den Kanten, 
